48 



KARL TANGL. 



12. Die erste Tabelle ist mit den früheren Beobachtungen 

 in guter Uebereinstimmung, wie die folgende Zusammenstellung 

 zeigt. 



Der Gang des Moduls ist in jeder Versuchsreihe der gleiche, 

 grössere Abweichungen treten nur bei absteigender Magnetisierung 

 auf. Es gilt in diesem Fache das gleiche wie beim Eisendraht; 

 es scheint auch, dass die Aenderungen des Moduls bei Nickel in 

 grösserem Maasse von der Art der Magnetisierung, von der Vor- 

 geschichte abhängt, wie bei Eisen. Bei 500 gr Belastung wächst 

 der Modul noch immer mit der Magnetisierung, aber langsamer: 

 bei 900 gr Belastung entwickelt sich ein stark ausgeprägtes 

 Minimum. Wird die Belastung dann kleiner, so ändert sich der 

 Modul wieder anders, bei 500 gr tritt um H = 293 ein kleines 

 Maximum auf, bei 100 gr an derselben Stelle ein kleines Minimum. 

 Fig. 3 stellt die Resultate graphisch dar. 



13. Was die Genauigkeit der Resultate anbelangt, so kann 

 man nach den Regeln der Wahrscheinlichkeitsrechnung den wahr- 

 scheinlichen Fehler der einzelnen Werthe suchen. Die Zahl der 

 Beobachtungen ist zwar nicht gross genug, um die Regeln der 

 Fehlerrechnung ohne Bedenken anwenden zu können; immerhin 

 dienen sie zur Schätzung der Genauigkeit und rechtfertigen zu- 

 gleich, dass die Resultate bis zur dritten Decimalstelle berechnet 

 sind. So erhält man, dass bei aufsteigender Magnetisierung der 

 wahrscheinliche Fehler der Mittelwerthe zwischen 0,0010 und 

 0,0020 schwankt. Grössere wahrscheinliche Fehler treten nur bei 

 absteigender Magnetisierung auf; bei Eisen beträgt der grösste 

 wahrscheinliche Fehler 0,0040 bei 75 gr Belastung und bei 



